Ueber die Frischerei am Schwallboden. 
S03 
Die Bestimmung des Kohlenstoffgehaltes des Roheisens erfolgte mittelst 
Kupferchlorid in folgender Weise: 
Roheisenstücke von Erbsen- oder Bohnengrösse werden in verdünnte Kupfer- 
chloridlösung gegeben. DieZersetzung des Kupferchlorids geht in der Weise vor 
sich, dass Kupfer sich ausscheidet, welches hierbei die Roheisenstücke moosartig 
überwächst. Gasentwicklung habe ich dabei nicht wahrgenommen. Nach dem 
Fortgange der Zersetzung wird von Zeit zu Zeit concentrirtere Kupferchloridlösung 
nachgegeben, so dass die Intensität der Färbung der Lösung ziemlich gleich 
bleibt. 
Nach 4 bis 8 Tagen, je nach der Grösse der Roheisenstücke, ist die Zer- 
setzung beendet, es scheidet sich kein Kupfer mehr aus, die hineingegebenen 
Roheisenstücke sind nun schwarz, leicht zerdrückbar und entwickeln mit Chlor- 
wasserstoffsäure kein Wasserstoffgas. 
Die Lösung wird hierauf mittelst Filtriren durch einen im Trichterhalse 
angebrachten Pfropf von lockerem Platinschwamme vom kohligen Rückstände des 
Roheisens, vom ausgeschiedenen Kupfer und basischen Eisenchlorid getrennt, 
diese mit Wasser, dem man etwas Chlorwasserstoffsäure zusetzt, gewaschen, ge- 
trocknet und mit chromsaurem Bleioxyd im Sauerstoffgas-Strome verbrannt. Auf 
diese Weise behandelt gaben: 
I. 5 '634ö Grm. Roheisen ()• 782 Gramm Kohlensäure, 
II. 6-459 „ „ 0-908 
daraus in 100 Theilen: 
I. 3-79 Theile Kohlenstoff, 
II. 3-83 „ 
Diese Methode ist ohne Schwierigkeiten ausführbar, die Verbrennung geht 
sehr leicht und ruhig vor sich, und gibt, wie ersichtlich, ein genaues Resultat. 
Die Berechnungen hei den Analysen wurden nach den Atomgewichts-Tabellen 
von B. Weber ausgeführt. 
Die Schwallarbeit. Ich will von der Manipulation bei der Stabeisen- 
Erzeugung am Schwallboden und den dabei angewandten Apparaten hier nur das 
näher berühren, was den chemischen Theil derselben betrifft 1 ). Sie wurde, wie 
schon oben bemerkt, an den k. k. Hütten bei Reichenau studirt und das Folgende 
bezieht sich auf ein Frischfeuer in Krumbach, wo dieselbe mit bestem Erfolge 
durchgeführt wird. 
Die Schwallfrischerei gehört zu jenen Methoden, bei welchen das Roheisen 
ohne Vorfrischung mit einem Male gar eingeschmolzen wird. 
Das zu verarbeitende Roheisen stammt aus den Hochöfen zu Eisenerz und 
besteht zum grössten Theile aus grossluckigen Flossen. 
I. 9-271 Gramm dieses Roheisens, auf die oben angegebene Weise behan- 
delt, gaben: 
*) Die umständlichere Beschreibung derselben ist aus P. Tunner’s „Stabeisen- und Stahl- 
bereitung” und daraus in Hartmann's Eisenhüttenkunde zu entnehmen. 
64 * 
